SS'2 Professor H. Moissan [June 1, 



Lorsque le culot metallique est completement refroidi, si Ton a 

 evite un acces trop rapide de I'air, on voit qu'il est reconvert d'une 

 couche onctueuse de graphite comme ces fontes manganesees produites 

 par un haut fourneau marchant en allure trop cliaude. 



Ce graphite, soit amorphe, soit cristallise, separe par un traitement 

 a I'acide azotique etendu, puis lave et seche, a une densite de 2,12. 

 Sa temperature d 'inflammation dans Toxygene est de 680° C. II ren- 

 ferme comme impuretes du silicium, du fer et du magnesium qui 

 proviennent du creuset et des electrodes : carbone 96,25 ; cendres, 

 3,36 ; hydrogene, 0,21. Les cristaux de graphite et les impuretes se 

 sont concentres entre les joints des cellules du metal, ainsi que 

 M. Osmond I'a deja observe dans des circonstances analogues. 



En sciant ce culot de cuivre, puis en polissant sa section et en 

 I'examinant au microscope, on reconnait qu'il renferme un grand 

 nombre de petites cavites spheriques. Chacune de ces geodes est 

 tapissee de cristaux noirs brillants qui, separes du metal par I'acide 

 azotique, fournissent de I'oxyde graphitique en les traitant par le 

 melange d'acide azotique fumant et de chlorate de potassium. A sa 

 temperature d'ebullition, le cuivre dissout done le carbone et Taban- 

 donne par le refroidissement sous forme de graphite. 



Si Ton refroidit brusquement le culot de cuivre, encore a sa 

 temperature d'ebullition, dans de I'eau froide, le metal au moment de 

 sa solidification, roche avec vivacite et I'interieur du culot presente 

 alors de grandes cavites remplies de graphite. La teneur en graphite 

 etait au milieu du culot metallique de 1.62 pour 100 et sur le bord de 

 1,58. 



Nous ajouterons qu'en augmentant I'intensite du courant jusqu'a 

 800 amp. sous 110 volts et en prenant un creuset qui puisse contenir 

 8 a 10 kg. de cuivre, il est facile d'en distiller plusieurs kilogrammes 

 en quelques minutes. 



Distillation de l'Or. 



Pendant longtemps. For a ete regarde comme un metal difficile- 

 ment volatil que Ton ne pouvait amener a I'etat de vapeur que sous 

 Taction de I'etincelle d'une forte batterie electrique. Cependant Hare, 

 en 1802, avait volatilise une petite quantite d'or au moyen du chalu- 

 meau a oxygene et a hydrogene. 



En 1893, nous avons demontre que I'or entrait en ebullition avec 

 rapidite au four electrique et qu'il etait facile de distiller 40 gr. d'or 

 dans I'espace de quelques minutes.* Depuis nos premieres experi- 

 ences, SchuUer t puis Kratft et Bergfeld X ont etabli que, dans le vide, 



* Henri Moissan. Etude de quelques ph6nomenes nouveaux de fusion et 

 de volatilisation produits au moyen de la chaleur de Tare Electrique. Comptes 

 Kendus, t. 116, 1893, p. 1420. 



t Schnllcr. Distillationcm in luftleeren Quarzgefassen. Z. anorg. Cbem., 

 t. 37, 1903, p. 69. 



X Krafft et Bergfeld. Ubcr tiefste Verdampfungstemperaturcn von INIotallen 

 in Vacuum des Katbodenlicbts. Ber. Deut. Cbem. Gesell., t. 38, 1905, p. 254 



